Max Bauer, Beiträge zur Mineralogie. VII. Reihe. 



259 



M 



(2i'J 



grössten, mittleren und kleinsten Elasticität liegen beim Michel- 

 levyt genau ebenso gegen die Spaltungsflächen, wie beim 

 Schwerspate. Nimmt man noch hinzu, class der Michel-levyt 

 die Härte, die Schmelzbarkeit und das Decrepitiren beim Er- 

 hitzen zeigt, wie der Schwerspath, so wird man überzeugt 

 sein, wie es ja auch Dana schon geschlossen hat, dass das 

 vorliegende Mineral nichts anderes ist, als Schwerspath, der nur 

 die eine Besonderheit zeigt, dass in der Richtung der einen 

 Prismenfläche die Spaltbarkeit meist sehr viel vollkommener 

 ist, als nach der andern, ja vollkommener, als nach der Basis. 



Aber die Betrachtung von Spaltungsplättchen nach der 

 Basis (g 1 Lacroix) gibt auch über diese Erscheinung voll- 

 kommenbefriedigenden Aufschluss. Man be- 

 merkt nämlich auf den meisten derselben 

 die polysynthetische Zwillingsbildung, wel- 

 che Lacroix erwähnt und mit der der 

 Plagioklase vergleicht, ohne sie näher zu 

 beschreiben, deren Existenz aber Dana be- 

 zweifelt. Ein solches verzwillingtes Plätt- 

 chen ist in Fig. 2 abgebildet. Die bei- 

 den seitlichen Begrenzungslinien, denen die 

 Zwillingsflächen parallel gehen, sind voll- 

 kommen geradlinig, die obere und untere Be- 

 grenzungslinie zeigt häufig sehr scharf aus- und einspringende 

 Winkel von 156° = 2.78°, durch welche die scharf gerad- 

 linig verlaufenden Zwillingsgrenzen hindurch gehen. An den 

 äusseren Ecken des Plättchens findet man dieselben Winkel 

 von 78° resp. 102°, wie an den einfachen, nicht verzwillingten 

 Plättchen nach g 1 . Die Breite der besonders im polarisirten 

 Licht prachtvoll hervortretenden Zwillingslamellen ist eine 

 sehr verschiedene: bald wechseln breitere und schmälere in 

 unregelmässiger Reihenfolge mit einander ab, bald sind sie 

 allesammt ausserordentlich schmal, bald endlich sind in ein 

 grösseres Hauptindividuum mehr oder weniger zahlreiche dünne 

 Lamellen eingewachsen, welche meist über das ganze Plätt- 

 chen hingehen, manchmal aber auch sich im Innern desselben 

 auskeilen. Stets halbiren die Auslöschungsrichtungen jedes 

 Plättchens die in den Zwillingsgrenzen aneinanderstossen- 

 den Winkel von 102° und von 78° und die entsprechenden 



17* 



Fig. 2. 



